250 URTICACEAE 



mit diesen Teilen verbunden; 4- bis 8-seitig. Wände 

 dick 2 oder 8, gewöhnlich 2,a; im Splintholz gewöhn- 

 lich farblos, bisweilen etwas gelbbraun, in der Nähe der 

 Zonengrenzen oft schwach gelbbraun; im Kernholz tief 

 gelbbraun; in Glycerin oder Phloroglucin und Salzsäure 

 oder Jodjodkalium und Schwefelsäure 66°/o die Mittel- 

 lamella sehr dünn oder nicht zu sehen und die der tan- 

 gentialen Wände gewöhnlich weniger deutlich als die 

 der radialen, besonders die radialen Wände der Fasern 

 oft stellenweise voneinander gelöst; die Zwickel gewöhn- 

 lich klein, wie die Mittellamella etwas stärker verholzt 

 und in Glycerin gewöhnlich etwas gelber gefärbt als der 

 übrige Wandteil; verholzt, die dünne Gallertschicht oft 

 etwas schwächer als der übrige Teil; in Jodjodkalium 

 und Schwefelsäure 66 "/q die Verdickungsschichten, und 

 besonders die inneren, etwas grünlich '); — mit höch- 

 stens ziemlich zahlreichen kleinen spaltenförmigen ein- 

 fachen Tüpfeln auf den mit anderen Libriformfasern, 

 mit Holzparenchymzellen oder mit Markstrahl/.ellen ge- 

 meinsamen Wandteilen; die Tüpfel viel spärlicher auf 

 den tangentialen Wänden als auf den radialen; die spal- 

 tenförmigen Kanäle oft fast vertikal gestellt; die auf 

 den mit Holzparenchym- oder Markstrahlzellen gemein- 

 samen Wandteilen gewöhnlich etwas zahlreicher und oft 

 etwas gröfber als sonst. Intercellularräume ziemlich oft 

 vorhanden und klein. Inhalt: in einzelnen Fasern eine 

 schmutzig körnige Masse. 



III. Holzparenchyrnzellen. R. 25— 40/.^, T. 25— 35^*, 

 L. 65 — 240 /a, die an den Enden der Fasern gewöhnlich 

 etwas länger als die anderen; die unmittelbar an Gefäßen 

 grenzenden Zellen oft um dieselben in die Quere gezogen 

 und oft etwas kürzer, z.B. Tiefe 10 — 15 ,a. Breite 30 — 

 65 Ai. Alle Zellen 4- bis 8-seitige Prismen mit längsge- 

 richteter Achse und bisweilen abgerundeten Kanten. Die 

 Holzparenchymfasern z. B. folgender Weise aus Zellen 

 aufgebaut: j.. 240 + 200 a^, 150 -|- 120 + 120^6, 220 -f 

 18Ö + 220iC4, 50+ 75 -J- 80 + 80 /y,, 140 + 100+120 + 



') Im Zusammenhang mit diesen Mitteilungen vergleiche man 

 das untei- Ueagentien Erwähnte bei Sciiulzks Mazerationsgemisch. 



